346 My 186 160 Voes. 
erscheinen die Krystalle beider Mineralien, gesetzlos mit 
einander zusammengewachsen. 
In No. 189 (1.5-Silikat mit 4.99 % Al,O,) ist die Schmelz- 
masse an den meisten Stellen zu der neuen Melilithvarietät 
erstarrt, an anderen dagegen finden wir ein reines Glas, das 
hie und da einige Augitkrystalle führt; auch hier scheint 
die Individualisation der zwei Mineralien gleichzeitig und 
von einander unabhängig stattgefunden zu haben. 
Bei den folgenden Proben wird die Krystallisationsreihe 
durch das Schema erleuchtet: 
eu 5 ae 
Med sen 
a 5 =| DE Später. 
ee NE 
No. 178 | 1: | 8.67 | 15—25 | ca, 50 % Augit. Glas. 
< 179a | lsc | 3.81 | 25—40 | Viel Augit. Glas. 
« 186—188 1.50 |0..-0.7! 70—80 | Wenig Augit. Glas. 
© (89) | 1.50 | 4.5 | 70-80 | Wenig Augit (gleichzeitig). Glas. 
< 180 | 1.48 | 4.57 | 60—80 | Wenig Augit. Glas. 
« 181 1.46 | 6.92 | 50—70 | Rest reines Glas. 
« 182 1.42 | 6.50 | 50—60 Etwas Augit. Glas. 
; 183 | 1.3 | 3.0 | ca. 40 | Augit, Melilith. Glas. 
« 159 1.32 8.31 | 50—60 | Rest reines Glas. 
« 160 126 5.05 | ca. 50 | Olivin. Glas. 
« OO Ry PEN | ca. 50 | Olivin. Glas. 
Das Glied der Melilithreihe ist, wie schon früher 
erörtert, an No. 186—188 und No. 190 als (thonerdefreier) 
Äkermanit und an No. 178—182 als Zwischenglied zwischen 
diesem und der opt. positiven Melilithvarietät zu bestimmen; 
No. 183 mit zonaler Zusammenwachsung verschiedener Glieder 
der Reihe; No. 159 opt. positive Melilithvarietät, die Kry- 
stalle mit kurz säulenförmiger Entwickelung. 
Als Typus derjenigen Schmelzmassen, wo Augit auf 
